150 



J. H. L. VOGT. 



M-N. Kl. 



Die Schmelzpunkte der meisten Metalle sind jetzt ziemlich genau 

 bestimmt worden; daneben liegen auch eine Reihe Untersuchungen, 

 unter denen jedoch die meisten mit verhältnismässig grossen Fehlerquellen 

 verknüpft sein dürften, ihrer latenten Schmelzwärmen vor^. 



Zinn . . 

 Cadmium 

 Zink 

 Blei. , 

 Silber . 

 Kupfer 

 Eisen . 



Schmelz- 

 punkt 



2'33 

 321 



423 



430 



968 



1082 



1600 



Latente Schmelzwärme 



14.56 Kai. (14.60, 14.25, 13.31) 



13.66 



(26.8) 

 (5.86) 

 (21.07) 



22.6 



5-37 

 24.72 



43-3 



(23» 33m Gusseisen). 



Hieraus berechnet sich die molekulare Schmelzpunkt-Erniedrigung: 



• 350° 

 . 510 



. 425 

 1850 



Zinn . . 

 Cadmium 

 Zink . . 

 Blei . . 



Silber 1240 



Kupfer 840 



Eisen (3000, 2100.^) 



Für einige Silikatmineralien haben wir oben berechnet: 



Molekulare Schmelzpunkt- 

 Erniedrigung 

 Melilith (1100°) 405° 



Akermanit (1175°) 415 



Anorthit (1220°) 441 



Diopsid (1225°) 445 



Olivin (1400°) 421 



Die molekulare Schmelzpunkt-Erniedrigung ist proportional der ab- 

 soluten Temperatur in der zweiten Potenz, — folglich im allgemeinen 



^ Die Tabelle entnehme ich hauptsächlich der Zusammenstellung von B. Kosmann in 

 Stahl und Eisen, 1894, I. Die meisten Untersuchungen der latenten Schmelzwärme der 

 Metalle sind von Richards, Person, Pionchon und Bunsen ausgeführt. — Die 

 zwei, von Grüner stammenden Angaben für Eisen beziehen sich auf Gusseisen. — In 

 der allerletzten Zeit hat Dr. F. Glaser eine Reihe Untersuchungen über Schmelz- 

 wärme und sp. Wärme von Metallen bei höheren Temperaturen angefangen; der erste 

 Teil seiner Arbeit ist in der Zeitschrift »Metallurgie«, 22ten März 1904, veröffen-tlicht; 

 mein Manuskript muss aber leider zum Druck gehen, ehe seine Fortsetzung, mit den 

 Zahlendaten, ei schienen ist. 



